TCVN10968:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10968:2015 (ISO 8533:2003 with amendment 1:2012) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo chịu áp và không chịu áp dùng để thoát nước và nước thải - Hệ thống nhựa nhiệt rắn polyeste không no (UP) gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp thử để kiểm chứng mối nối kết dính hoặc phủ bọc TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10968:2015 ISO 8533:2003, WITH AMENDMENT 1:2012 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO CHỊU ÁP VÀ KHÔNG CHỊU ÁP DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI - HỆ THỐNG NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTE KHÔNG NO (UP) GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ KIỂM CHỨNG MỐI NỐI KẾT DÍNH HOẶC PHỦ BỌC Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin - Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints Lời nói đầu TCVN 10968:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 8533:2003 và B ả n sửa đổi 1:2012. TCVN 10968:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC138 Ố ng nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời gi ớ i thiệu Trong một hệ thống đường ống, có thể sử dụng ống và phụ tùng ở các cấp áp suất danh nghĩa và độ cứng danh nghĩa khác nhau. Có thể làm một mối nối giữa ống và/hoặc phụ tùng và mối nối đó phải được thiết kế sao cho tính năng của nó tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu đối với hệ thống đường ống nhưng không nhất thiết phải bằng với các chi tiết được sử dụng để nối. Các yêu cầu đ ố i với t ổ hợp mối nối này không được quy định trong tiêu chuẩn nhưng phải tuân theo khuyến cáo của nhà sản xuất. HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO CHỊU ÁP VÀ KHÔNG CHỊU ÁP DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI - HỆ THỐNG NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTE KHÔNG NO (UP) GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ KIỂM CHỨNG MỐI NỐI KẾT DÍNH HOẶC PHỦ BỌC Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin - Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho các mối nối kết dính hoặc phủ bọc sử dụng trong hệ thống đường ống bằng chất dẻo chịu áp và không chịu áp, dùng để thoát nước và nước thải, được l à m từ nhựa nhiệt rắn polyeste không no (UP) gia cường sợi thủy tinh. Các phép thử được nêu chi tiết 7.1 đến 7.6 áp dụng cho các mối nối kết dính hoặc phủ bọc sử dụng trong các ứng dụng chôn lấp hoặc không chôn lấp. Phép thử uốn được nêu chi tiết trong 7.4 có th ể được sử dụng để kiểm chứng các mối nối được sử dụng trong các ứng dụng chôn lấp hoặc để lắp đặt trên mặt đất, trong đó các phép thử này có thể được coi là thích hợp. Ngoại trừ 7.4 các quy trình thử nghiệm này áp dụng được cho các mối nối giữa ống và phụ tùng của tất cả các đường kính danh nghĩa. Các phép thử được nêu tại 7.4 áp dụng cho các mối nối giữa ống và phụ tùng c ó đường kính lên đến DN 600. Các phép thử này được áp dụng để đánh giá các mối nối dùng trong hệ thống vận chuyển chất lỏng tại nhiệt độ quy định trong các tiêu chuẩn viện dẫn đến tiêu chuẩn này (xem Điều 2). 2. Nguyên tắc Mối nối chịu một áp suất bên trong quy định và một tải trọng theo chiều dọc, nếu áp dụng được. Quy trình bao gồm các phép thử tĩnh dài hạn tại áp suất được nâng cao và phép thử theo chu kỳ. Mối nối chịu một áp suất âm bên trong quy định. Phương pháp cũng mô phỏng một áp suất dương bên ngoài. CHÚ THÍCH Lý do duy nh ấ t của thử nghiệm độ b ề n với sự chênh lệch áp su ấ t b ê n ngoài là đ ể đảm bảo độ an toàn, ngăn các ch ấ t ô nhiễm th ấ m qua mối nối vào ch ấ t l ỏ ng trong hệ thống đường ống. Ở các đi ề u kiện thử nghiệm này, ống c ó độ cứng thấp có th ể cần phải đỡ đ ể không bị oằn. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các phép thử được thực hiện khi mẫu b ị uốn. Nếu không có quy định khác th ì sau khi kết thúc mỗi phép thử, các mối nối được kiểm tra dấu hiệu rò r ỉ và hư hỏng, và nếu có xảy ra th ì mối nối đã b ị phá hủy. Nếu mối nối được sử dụng trong các hệ thống mà nhiệt độ vận hành tối đa cao hơn giá trị được quy định trong các yêu cầu kỹ thuật viện dẫn đến tiêu chuẩn này, các điều kiện thử nghiệm có thể được điều chỉnh cho phù hợp. CH Ú THÍCH 2 Coi các thông số thử sau được nêu trong các tiêu chuẩn viện dẫn đ ế n tiêu chuẩn này: a) Chiều dài mẫu thử đ ã được lắp ráp, L (xem 4.1); b) S ố lượng mẫu thử được sử d ụng (xem 4.2); c) Đi ề u kiện điều hòa khác với điều kiện nêu trong Đi ề u 5, n ế u áp dụng; d) Nhiệt độ thử nghiệm và độ lệch cho phép (xem Điều 6); e) Áp suất d anh nghĩa liên quan đến mối nối được thử nghiệm (xem 4.1 và Điều 7, c ũ ng như các hướng dẫn cho tiêu chu ẩ n này); f) Tiêu ch í bất kỳ ch ỉ ra sự hư hỏng các chi tiết nối [xem Điều 7 và khoản j) của Điều 8 ] , nếu áp dụng; g) Mối n ố i được hoặc không được thử nghiệm với các tải trọng đầu cuối; h) Sự tăng áp suất cho phép lâu hơn 1 h đối với phép thử thay đổi chênh lệch áp suất bên ngoài (xem 7.2). 3. Thiết bị, dụng cụ 3.1 . Đầu bịt Đầu bịt phải có kích c ỡ và là loại phù hợp với hệ thống mối nối được thử nghiệm. 3.1.1 . Có khả năng tác động tải trọng đ ầ u cu ố i Nếu mối nối được thử nghiệm với một t ả i trọng đầu cuối [xem kho ả n g) của Chú th í ch 2 Điều 2] thì các đầu bịt phải được neo chặt với ố ng đ ể truyền các tải trọng dọc trục. 3.1.2 . Không có khả năng tác động t ả i trọng đầu cuối Nếu mối nối được thử nghiệm không có tải trọng đầu cuối [xem khoản g) của Chú thích 2 Điều 2 và 7.6] th ì các đ ầ u bịt không cần neo chặt với ống. 3.2 . Thi ế t b ị hỗ tr ợ 3.2.1 . Th iế t bị hỗ trợ lực dọc trục Nếu có yêu cầu, thiết b ị hỗ trợ lực dọc trục gồm bộ phận có khả năng hỗ trợ lực dọc trục gây ra bởi áp suất bên trong nhưng không có hỗ trợ nào khác lên mối nối [xem 7.6 và H ì nh 1b), khoản 3 ] . 3.2.2 . Dây đa i và giá đỡ Dây đai hoặc giá đỡ dùng để đỡ phải đ ủ rộng với các chi tiết ống của mẫu thử (xem Hình 2) và không được có ảnh hưởng bất lợi đến các mẫu thử, ví dụ: không tác dụng tải trọng điểm. 3 . 2 . 3 . T ấ m đỡ đặc biệt Các tấm đỡ đặc biệt có thể được sử dụng để ngăn chặn sự oằn thành ống trong phép thử chênh lệch áp suất bên ngoài (xem 7.2). 3 . 3 . Nguồn áp suất th ủ y tĩnh Nguồn áp suất thủy tĩnh có khả năng đáp ứng các yêu cầu của phép thử. 3 . 4 . Thiết b ị đo áp suất Thiết bị đo áp suất tại vị trí cao nhất của ố ng với độ chính xác trong khoảng ± 1 % và kiểm tra sự phù hợp với áp suất quy định (xem 7.2, 7.3, 7.4 và 7.5). 3 . 5 . Bơm chân không hoặc thiết bị tương đương Bơm chân không hoặc thiết bị tương đương có khả năng tạo áp suất âm theo yêu cầu (xem 7.2). 4. Mẫu thử 4.1 . Cách lắp ráp mẫu thử M ẫ u thử bao gồm tổ hợp của hai đoạn ống có cùng đường kính và cấp áp lực, như được quy định trong tiêu chuẩn viện dẫn đến tiêu chuẩn này, giữa chúng là mối nối sẽ được thử nghiệm. Đối với các phép thử được nêu chi tiết trong 7.2, 7.3 và 7.5, chiều dài tổ hợp, L , không được nhỏ hơn chiều dài quy định trong yêu cầu kỹ thuật viện dẫn đến tiêu chuẩn này và phải đảm bảo mối nối thử nghiệm được đặt ở chính giữa của t ổ hợp thử, nếu có yêu cầu. Đối với phép thử được nêu chi tiết trong 7.4 chiều dài tổ hợp, L , không được lớn hơn 8 m và mối nối thử nghiệm phải được đặt ở chính giữa của tổ hợp thử. Đối với các phép thử được nêu chi tiết trong 7.2, 7.3 và 7.5, cách lắp ráp phải theo như trong Hình 1. Đ ố i với phép thử được nêu chi tiết trong 7.4, lắp ráp phải theo như trong Hình 2. Đối với các phép thử được nêu chi tiết trong 7.4, xác định độ lệch dạng tối đa, D (xem khoản 6 trong H ì nh 2), ở giữa hai gối đỡ v à độ lớn của lực F theo Phụ lục A. Trong tất cả các cách lắp ráp này, phải sử dụng một mối nối c ó cùng đường kính và thi ế t kế. Cùng một mẫu thử có thể được sử dụng cho nhiều hơn một quy trình thử nghiệm miễn là nó không bị hư hỏng và có k í ch cỡ đủ để đạt được các điều kiện thử nghiệm. Mối nối phải được lắp ráp theo khuyến cáo của nhà sản xuất và yêu cầu của tiêu chuẩn viện dẫn đến tiêu chuẩn này. 4.2 . Số l ượ ng mẫu thử Số lượng mẫu thử phải theo quy định trong tiêu chuẩn viện d ẫn đến tiêu chu ẩ n này. a) Lắp ráp có tải trọng đ ầ u cu ố i b) Lắp ráp không có tải trọng đầu cu ối CHÚ D Ẫ N 1 Lực dọc chịu bởi mẫu thử 4 Mối nối thử nghiệm 2 Đầu b ị t L Chi ề u dài của tổ hợp mẫu thử 3 Lực chịu bởi khung thử H ì nh 1 - Lắp ráp mẫu thử điển hình cho các phép thử nêu trong 7.2, 7.3 và 7.5 5. Điều hòa Trong kho ả ng thời gian giữa lúc lắp ráp mẫu thử theo Điều 4 và tiến hành điều hòa theo yêu cầu dưới đây, lưu giữ mẫu thử ở nhiệt độ k hông vượt quá nhiệt độ thử (xem Điều 6). Sau khi lắp ráp, đi ề u hòa mẫu thử bằng cách lưu giữ tại nhiệt độ thử nghiệm (xem Điều 6) trong í t nhất 24 h trước khi thử nghiệm, trừ khi có quy định khác. 6. Nhiệt độ thử nghiệm Tiến hành các quy trình sau tại nhiệt độ được quy định trong tiêu chuẩn viện dẫn đến tiêu chuẩn này. 7. Cách tiến hành 7.1 . Quy định chung CẢNH BÁO - Khi thực hiện các quy trình đư ợ c nêu chi tiết trong điều này, cần chú ý sử dụng các phương tiện bảo hộ phù h ợ p bảo vệ khỏi các vật th ể có thể bay ra do các phá hủy nghiêm trọng. Từng mẫu thử (xem Điều 4) được thử nghiệm theo 7.2 đến 7.5 và được tóm tắt trong Bảng 1, đối với các mối nối chịu lực dọc trục, hoặc được thử nghiệm theo 7.6 và được tóm tắt trong Bảng 1 đối với mối nối không không chịu lực dọc trục. Trong trường hợp đối với các phép thử được nêu chi tiết trong 7.4 mẫu thử phải có chiều dài không vượt quá 8 m và sử dụng một mối nối cùng đường k í nh và thiết kế như m ố i nối được sử dụng cho 7.2, 7.3 và 7.5. CHÚ THÍCH M ỗ i viện dẫn về áp suất thủy tĩnh quy định một áp suất đo bên trong dương (nghĩa là so với áp suất khí quyển) và áp suất danh nghĩa này là áp suất liên quan đến mối nối được thử. Nếu phép thử b ị gián đoạn, ghi lại chi tiết trong báo cáo thử nghiệm và lặp lại phép thử đ ó trước khi thực hiện phép thử tiếp theo trong loạt thử nghiệm, nếu áp dụng. Sự phá hủy tại các đầu bịt hoặc phá hủy ống không được coi là phá hủy của mối nối nhưng, nếu vì thế mà các điều kiện thử nghiệm không còn giá trị th ì lặp lại phép thử đó sau khi thay thế chi tiết b ị phá hủy. 7.2 . Độ kín khi chịu chênh lệch áp suất bên ngoài 7.2.1 . Lắp ráp hệ thống thử nghiệm như trong Hình 1a) và điều hòa như mô tả trong Điều 5. 7.2.2 . N ố i với bơm chân không (xem 3.5). 7.2.3 . Giảm áp suất đến ít nhất 0,8 bar dưới áp suất khí quyển (khoảng 0,2 bar tuyệt đối). Ghi lại áp suất đạt được. 7.2.4 . Đóng van giữa mẫu thử và bơm chân không và giữ yên trong 1 h. 7.2.5 . Sau thời gian này, ghi lại bất kỳ sự tăng áp suất nào. 7.2.6 . Nếu xảy ra sự tăng áp suất vượt qu á mức cho phép theo quy định trong yêu cầu kỹ thuật viện dẫn đến tiêu chuẩn này [xem khoản h) của Chú thích 2 Điều 2] th ì kiểm tra các nguồn rò rỉ khác ngoài mối nối. Nếu tìm thấy nguồn rò r ỉ thì đưa mẫu thử về áp suất khí quyển, làm kín các rò rỉ và lặp lại thử nghiệm trong 7.2.2 đến 7.2.5. Nếu không tìm thấy th ì dừng thử nghiệm và ghi các quan sát. 7.2.7 . Nếu không xảy ra sự tăng áp suất vượt quá mức cho phép theo quy định trong yêu cầu kỹ thuật viện dẫn đến tiêu chuẩn này [xem khoản h) của Chú thích 2 Điều 2] thì điều ch ỉ nh lại về áp suất khí quyển, kiểm tra và ghi lại dấu hiệu hư h ỏ ng mối nối bất kỳ [xem khoản f) của Chú thích 2 Điều 2] và tiến hành phép thử tiếp theo. 7.3 . Rò r ỉ ban đ ầ u 7.3.1 . Cho đầy nước vào mẫu thử và xả khí. 7.3.2 . Tác động một áp suất bên trong gấp 1,5 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, tính bằng bar 1) , và duy tr ì trong khoảng ± 2 % trong 15 min (xem Bảng 1). 7.3.3 . Kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ và hư hỏng mối nối. Nếu không có thì tiến hành thử nghiệm tiếp theo. Nếu có th ì dừng thử nghiệm và ghi lại các quan sát. 7.4 . Độ bền với uốn và áp su ấ t của m ố i n ố i 7.4.1 . Lắp ráp mẫu thử như cho trong H ì nh 2, sử d ụng mẫu thử phù hợp với Đi ề u 4 và có chiều dài L không vượt quá 8 m. Xác định giá tr ị của F và D theo Phụ lục A. 7.4.2 . Lắp đầu bịt vào ống theo cách sao cho toàn bộ tải trọng gây ra bởi áp su ấ t bên trong sẽ được truyền dọc theo ống đến mối nối được thử. 7.4.3 . Đặt tấm chặn ở giữa hai gối đ ỡ để đ ả m bảo sao cho độ lệch dạng lên đến A và điều hòa mẫu thử theo Điều 5. 7.4.4 . Cho đầy nước vào mẫu thử, c ẩ n thận để tránh bọt kh í . 7.4.5 . Tác động lực F . 7.4.6 . Tác động một áp suất thủy tĩnh ban đầu gấp 1,5 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, tính bằng bar, và duy tr ì trong kho ả ng ± 2 % trong 15 min. Ki ể m tra các d ấu hiệu rò r ỉ hoặc hư h ỏ ng của mối nối. Nếu có xảy ra, dừng thử nghiệm và làm rỗng mẫu thử. Nếu không, tiếp tục thử nghiệm theo 7.4.7. 7.4.7 . Tăng đều đặn áp suất thủy tĩnh này lên gấp 2,0 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, tính bằng bar, và duy tr ì trong khoảng ± 2 % trong không ít hơn 24 h. 7.4.8 . Kiểm tra mối nối và ghi lại dấu hiệu rò r ỉ và hư h ỏ ng bất kỳ. 7.4.9 . Kiểm tra và ghi lại xem mối nối c ó tỳ vào tấm chặn hay không. 7.4.10 . B ỏ lực F và giảm áp suất về áp suất khí quyển. 7.4.11 . Kiểm tra mối nối và ghi lại dấu hiệu hư hỏng bất kỳ. CHÚ D Ẫ N 1 Gối đ ỡ 6 Lệch dạng giới hạn giữa hai gối đ ỡ , D 2 Tấm chặn 7 Dây đai hoặc giá đỡ đ ể tác động lực F 3 Lực d ọ c chịu bởi mẫu thử L Chiều dài không vượt quá 8 m 4 Mối nối được thử F Lực b ổ sung (n ế u c ó yêu cầu) 5 Đầu bịt được lắp vào mẫu thử H ì nh 2 - Lắp ráp mẫu thử điển h ì nh cho các ph é p thử n ê u chi tiết trong 7.4 7.5 . Độ bền với áp suất bên trong 7.5.1 . Tăng đều đặn áp suất thủy tĩnh lên gấp 2,0 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, tính bằng bar, và duy tr ì áp suất đó trong khoảng ± 2 % trong không ít hơn 24 h (xem B ả ng 1). 7.5.2 . Kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ hoặc hư hỏng của mối nối. Nếu không có ti ế n hành theo 7.5.3. Nếu có xảy ra, dừng thử nghiệm và ghi lại các quan sát. 7.5.3 . Giảm áp suất về áp suất kh í quyển. 7.5.4 . Tăng đều đặn áp suất bên trong gấp 1,5 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, tính bằng bar, và giảm lại về áp suất khí quyển để hoàn tất một chu kỳ trong khoảng từ 1,5 min đến 3 min. 7.5.5 . Lặp lại chu kỳ này thêm 9 lần nữa. 7.5.6 . Kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ hoặc hư hỏng của mối nối. Nếu không th ì tiến hành theo 7.5.7. N ế u có th ì dừng thử nghiệm và ghi lại các quan sát. 7.5.7 . Tăng áp su ấ t này lên gấp 2,5 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, tính bằng bar, và duy trì trong khoảng ± 2 % trong 100 h (xem Bảng 1) hoặc tăng áp suất này lên gấp 3 lần áp suất danh nghĩa của mối nối, t í nh b ằ ng bar và duy tr ì trong khoảng ± 2% trong 6 min. Trong thời gian này mối nối không được bị nứt v ỡ. Tuy nhiên, sự r ò r ỉ của mối nối không được coi là một phá hủy. 7.5.8 . Giảm áp suất v ề áp suất kh í quyển và làm rỗng mẫu thử. 7.5.9 . Kiểm tra mối nối và ghi lại các dấu hiệu nứt vỡ bất kỳ. 7.6 . Thử nghiệm không có lực dọc trục (xem 7.1) Thực hiện các quy trình được nêu chi tiết trong 7.2 đến 7.5 và được tóm tắt trong Bảng 1 trong đó các đầu bịt không được nối với ống và lực dọc trục được chịu bởi các thiết bị hỗ trợ bên ngoài. 8. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn viện dẫn đến tiêu chuẩn này; b) Mối nối được thử có hay không có lực dọc trục; c) Nhận biết đầy đủ về ống và mối nối được thử nghiệm; đ) Cấp áp suất danh nghĩa (PN) của các ống và mối nối; e) Chi tiết về vật liệu làm mối nối và các quy trình được sử d ụng; f) Khoảng nhiệt độ trong qu á trình thử nghiệm; g) Mô t ả các phép thử mà mối nối đã trải qua; h) Áp suất dương và áp suất âm đã sử dụng, tính bằng bar; i) Quan sát bất kỳ về sự kín kh í t của mối nối trong mỗi phép thử; j) Quan sát bất kỳ về t ì nh trạng của mối nối sau mỗi phép thử; k) Chi tiết về các gián đoạn của chuỗi thử nghiệm, nếu c ó ; I) Trong quá trình thử nghiệm mẫu thử có tỳ lên tấm chặn hay không; m) Các yếu t ố bất kỳ có thể ảnh hưởng đến kết quả, như là các sự cố hoặc vận hành không theo quy định trong tiêu chu ẩ n này; n) Ngày thử và khoảng thời gian thực hiện của từng phép thử. B ả ng 1 - Tóm tắ t các yêu c ầ u thử nghiệm Phép thử Thứ tự áp suất Áp suất thử Thời gian thử Điều Chênh lệch áp suất bên ngoài Áp suất â m -0,8 bar (-0,08 MPa) 1 h 7.2 và H ì nh 1 Rò r ỉ ban đầu Áp su ấ t khởi đầu 1,5 x PN 15 min 7.3 và H ì nh 1 Độ b ề n với uốn và áp su ấ t bên trong Áp suất ban đầu 1,5 x PN 15 min 7.4.1 đ ế n 7.4.6 và Hình 2 Áp suất duy tr ì 2,0 x PN 24 h 7.4.7 đến 7.4.11 và H ì nh 2 Độ b ề n với áp suất bên trong Áp suất duy tr ì 2,0 x PN 24 h 7.5.1 đến 7.5.3 và H ì nh 1 Á p suất dương theo chu kỳ Áp suất khí quy ể n đến 1,5 x PN và trở v ề áp su ấ t khí qu y ển 10 chu kỳ từ 1,5 min đến 3 min 7.5.4 đến 7.5.6 và H ì nh 1 hoặc H ì nh 2 Á p su ấ t duy tr ì 2,5 x PN hoặc 3,0 x PN 100 h 6 min 7.5.7 đ ế n 7.5.9 và H ì nh 1 CHÚ TH Í CH 1 Áp suất danh nghĩa (PN) là ký hiệu gồm cả chữ và số của áp su ấ t liên quan đến độ bền của một chi tiết trong hệ thống đường ống với áp suất bên trong. Với mục đích đó PN trong bảng này được biểu thị theo b a r. CHÚ THÍCH 2 Có thể sử dụn g thứ tự thử khác với thứ tự nêu trong bảng này. PHỤ LỤC A (quy định) CÔNG THỨC ĐỂ TÍNH TOÁN LỰC BỔ SUNG, F VÀ LỆCH DẠNG GIỚI HẠN,  CHO PHÉP THỬ UỐN ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG 7.4 Tổ hợp mẫu thử theo 7.4 là một ống được đ ỡ đơn giản dài một khoảng, L , không vượt quá 8 m. Tải trọng được tạo ra bởi chính khối lượng cửa ống cộng thêm chất chứa bên trong . Ố ng được để cho lệch dạng trước khi tiếp xúc với tấm chặn đỡ ống nếu nó có độ lệch dạng lớn hơn lệch dạng giới hạn, D . Phép thử này được thực hiện với mẫu thử được lắp ráp như H ì nh 2 với một lực bổ sung F được xác định theo công thức (A.1), đặt tại điểm giữa khoảng và tấm chặn được đặt ở khoảng cách D bên dưới của mối nối (xem khoản 6 trong H ì nh 2), được xác định b ở i công thức (A.2). Lực b ổ sung (A.1) Lệch dạng giới hạn D = 5,57 x L (A.2) trong đó F l à lực b ổ sung tác động tại điểm giữa khoảng, tính bằng kilôniutơn; D là độ lệch dạng giới hạn tại điểm giữa khoảng, tính bằng milimét; L là chi ề u dài khoảng, tính bằng mét; m p là trọng lượng của ống rỗng, tính bằng kilôniutơn trên mét dài; m w là trọng lượng của nước trong ống khi đổ đầy, tính bằng kilôniutơn trên mét; m j là trọng lượng của mối nối, tính bằng kilôniutơn. 1) 1 bar= 10 5 N/m 2 = 0,1 MPa.